生コンクリート技術者養成講習会①
長野県生コンクリート工業組合

技士・主任技士試験対策
2022年10月13日

技士：項目別出題傾向
令和
3年

分類項目

令和
２年

令和元年

平成３０年

平成
２９年

平成
２８年

平成
２７年

1
37

1,2
41

1,2,41,44

1,2,41①コンクリート用材料
・ セメント1

1

1,37・ 骨 材

2

2,3

2
2,3,3838・ 混和材料

3,4

4

4,39

3
39

4,5
43

4,5,
43

4,5,
42

6,40

6
40

7,45

6,50

7

4,5

6,44

・ 水・ 補強材（鋼材）
2

6

5

6

5

5,41

3,3,42,59 42

36,44

①コンクリート用材料（Ａ）セメント（Ｂ）骨材（Ｃ）混和材料（Ｄ）水（Ｅ）鋼材

JIS基準の確認
・日本産業標準調査会HPhttps://www.jisc.go.jp/

（Ａ）セメント品

品種

種

・ポルトランドセメント
・混合セメント
高炉セメント
シリカセメント
フライアッシュセメント
・エコセメント（都市ゴミの焼却灰等）

（Ａ）セメント

JIS規格

ＪＩＳ規格
・ポルトランドセメント（JIS R 5210）
・高炉セメント（JIS R 5211）
・シリカセメント（JIS R 5212）
・フライアッシュセメント（JIS R 5213）
・エコセメント（JIS R 5214）

（Ａ）セメント

ポルトランドセメント

１）ポルトランドセメントの種類➀ 普通ポルトランドセメント➁ 早強ポルトランドセメント➂ 超早強ポルトランドセメント④ 中庸熱ポルトランドセメント⑤ 低熱ポルトランドセメント⑥ 耐硫酸塩ポルトランドセメント

（Ａ）セメント

ポルトランドセメント
表の特徴をつかむ

（C3S）
（C2S）
（C3A）

（Ａ）セメント

鉱物組成２）鉱物組成➀ けい酸三カルシウム
３CaO・SiO2（C3S）

アリット・エーライト➁ けい酸二カルシウム
２CaO・SiO2（C2S）

ベリット・ビーライト➂ アルミン酸三カルシウム
３CaO・Al2O3（C3A） アルミネート相④ 鉄アルミン酸四カルシウム
4CaO・Al2O3・Fe2O3（C4AF） フェライト相セメント

クリンカーの構成

セメント：クリンカーに石こう等を加えて微粉砕したもので、その水和反応はクリンカーの構成率に依存する。
クリンカーの主要化合物
けい酸三カルシウム（C3S）：エーライト
けい酸二カルシウム（C2S）：ビーライト
アルミン酸三カルシウム（C3A）：アルミネート相
鉄アルミン酸四カルシウム（C4AF）：フェライト相角ばった大型の結晶がエーライト
丸みを帯びた結晶がビーライト
間隙質は主にアルミネート相とフェライト相C2S ビーライ
トC3S エーライト
セメントクリンカーの顕微鏡写真
引用 セメントコンクリート材料科学

（Ａ）セメント

構成化合物の含有量

各ポルトランドセメント中のクリンカー構成化合物の含有量

（Ａ）セメント

組成化合物の特徴

セメントクリンカーの組成化合物とその特徴

技士[1] コンクリート用材料(セメント)

セメントの組成化合物に関する次の記述中の空欄(A)～(C)に当てはまる(1)～(4)の語句の組合せのうち，適当なものはどれか。
ただし，けい酸三カルシウムをC3S、けい酸ニカルシウムをC2S、アルミン酸三カルシウムをC3A.、および鉄アルミン酸四カルシウムをC4AFと略記する。
C2 S
C3 A

早強ポルトランドセメントは.普通ポルトランドセメントに比べて(A)の含有率を多くすることで，初期の強度発現性を高めている。
低熱ポルトランドセメントは，水和熱を下げるために(B)の含有率が中庸熱ポルトランドセメントより多く、JISR5210(ポルトランドセメント)では，低熱ボルトランドセメントの(B)の含有率の(C)が規定されている。

下限(A)

(B)

(C)

(1)

C3S

C4AF

上限値

(2)

C3S

C2S

下限値

(3)

C3A

C2S

上限値

(4)

C3A

C4AF

下限値
12主任技士
R3〔問題 1〕
セメントの品質に関する次の記述のうち,JIS R 5210(ポルトランドセメント)の規定に照らして,正しいものはどれか。
(1)超早強ポルトランドセメントでは,早期強度を高めるために,けい酸二カルシウム(C2S)の上限値が規定されている。
(2)中庸熱ポルトランドセメントでは,水和熱を低減するために,けい酸三カルシウム(C3S)及びアルミン酸三カルシウム(C3A)の上限値が規定されている。
(3)低熱ポルトランドセメントでは,水和熱を低減するために,けい酸三カルシウム(C3S)の上限値が規定されている。
(4)耐硫酸塩ポルトランドセメントでは,硫酸塩との反応を抑制するために,アルミン酸三カルシウム(C3A)の下限値が規定されている。
過去に何度も出題されたパターン

中庸熱は、(C3S) (C3A)の上限値、耐硫酸塩は、(C3A)の上限値

低熱は、 (C2S)下限値、 (C3A)上限値

（Ａ）セメント

JIS基準の鉱物組成

３）ＪＩＳ規格の鉱物組成① 中庸熱ポルトランドセメント
・けい酸三カルシウム（Ｃ３Ｓ）≦ ５０・アルミン酸三カルシウム（Ｃ３Ａ）≦ ８② 低熱ポルトランドセメント
・けい酸ニカルシウム（Ｃ２Ｓ）≧ ４０・アルミン酸三カルシウム（Ｃ３Ａ）≦ ６③ 耐硫酸塩ポルトランドセメント
・アルミン酸三カルシウム（Ｃ３Ａ）≦ ４

（Ａ）セメント

JIS基準の水和熱

４）ＪＩＳ規格の水和熱① 中庸熱ポルトランドセメント
・材齢 ７日・材齢２８日≦ ２９０（J/g）≦ ３４０（J/g）② 低熱ポルトランドセメント
・材齢 ７日・材齢２８日

≦ ２５０（J/g）≦ ２９０（J/g）

（Ａ）セメント

混合セメント

混合セメントの種類とエコセメント
・高炉セメント（Ａ種・Ｂ種・Ｃ種）・シリカセメント（Ａ種・Ｂ種・Ｃ種）・フライアッシュセメント（Ａ種・Ｂ種・Ｃ種）・エコセメント（普通・速硬）（Ａ）セメント

混合セメント（Ａ）セメント

高炉セメント６）高炉セメント
高炉スラグの分量(質量％)① Ａ種５を超え３０以下② Ｂ種
３０を超え６０以下③ Ｃ種
６０を超え７０以下

（Ａ）セメント

高炉セメントの特徴

高炉セメントの特徴
・ポルトランドセメントの水和反応によって水酸化カルシウムが生成される。

・この水酸化カルシウムによって、高炉スラグの潜在水硬性が発揮される。
・初期強度は小さいが、長期強度は大きい。

・化学抵抗性、耐熱性、水密性、アルカリシリカ反応抑制効果に適する。

（Ａ）セメント

シリカセメント８）シリカセメント
シリカ質混合材の分量(質量％)① Ａ種５を超え１０以下② Ｂ種
１０を超え２０以下③ Ｃ種
２０を超え３０以下

（Ａ）セメント

シリカセメントの特徴

９）シリカセメントの特徴
・純度の高いけい石(SiO2 60%以上)などの粉末を混合したもの。

・オートクレーブ養生をする製品に使用される。

（Ａ）セメント

フライアッシュセメント

フライアッシュセメント
フライアッシュの分量(質量％)① Ａ種５を超え１０以下② Ｂ種
１０を超え２０以下③ Ｃ種
２０を超え３０以下

（Ａ）セメント

フライアッシュセメント

11）フラアッシュセメントの特徴
・微粉炭を燃焼したときに生ずるフライア
ッシュは、ポゾラン反応性を有する。

・ボールベアリング作用があり、単位水量を減ずることができる
・初期強度は小さいが、長期強度は大きい。
・ダムなどのマスコンクリートに適する。

・アルカリシリカ反応抑制効果に適する。

（Ａ）セメント

エコセメント12）エコセメント【化学成分】① 三酸化硫黄(％)

普通エコセメント≦ ４.５ (％)
速硬エコセメント≦ １０.０ (％)② 塩化物イオン(％)
普通エコセメント≦ ０.１ (％)
速硬エコセメント
０.５以上 １.５以下 (％)

（Ａ）セメント

エコセメント13）エコセメントの特徴
・都市ゴミ焼却灰等の廃棄物を主原料とした資源リサイクル型のセメントで､2002年7月にＪＩＳ化された。
・製品１ｔにつき廃棄物を乾燥ベースで500kg以上使用してつくられるセメント。

・普通エコセメントと速硬エコセメントの２種類に分類され､セメント中の塩化物イオン量の規格値が他のセメントと大きく異なる。

比較 普通ポルトランドセメント

（Ａ）セメント

その他のセメント14）ＪＩＳにない特殊セメント
・白色セメント・アルミナセメント
・超速硬セメント・コロイドセメント
・油井セメント
・低発熱セメント・高強度用セメント
・膨張性セメント・セメント系固化材

（Ｂ）骨 材種 類

種 類
➀ 砂利及び砂➁ 砕石及び砕砂➂ 人工軽量骨材④ コンクリート用再生骨材Ｈ・再生粗骨材Ｈ→回収骨材
・再生細骨材Ｈ

（Ｂ）骨 材

種 類

⑤ スラグ骨材・高炉スラグ粗骨材
・高炉スラグ細骨材
・フェロニッケルスラグ粗骨材
・フェロニッケルスラグ細骨材
・銅スラグ細骨材
・電気炉酸化スラグ粗骨材
・電気炉酸化スラグ細骨材

（Ｂ）骨 材 品質 密 度
密度(g/cm3)① 絶乾密度（Ｄd）
Ｄd =(絶乾状態の質量)/(表乾状態の容積)➁ 表乾密度（Ｄs)
Ｄs =(表乾状態の質量)/(表乾状態の容積)

（Ｂ）骨 材

品質３）吸水率(％)=｛(吸水量)/(絶乾状態の質量)｝×100４）含水率(％)=｛(含水量)/(絶乾状態の質量)｝×100５）有効吸水率(％)=｛(有効吸水量)/(絶乾状態の質量)｝×100６）表面水率(％)=｛(表面水量)/(表乾状態の質量)｝×100

（Ｂ）骨 材 含水状態

2019[2]コンクリート用材料(骨材)

表乾状態の細骨材500.0gを質量350.0gのステンレス製容器に入れ、105℃で一定の質量になるまで乾燥させた後、デシケータ内で室温まで冷やし、その合計質量を測定した
ところ840.5gであった。
この細骨材の吸水率として、正しいものはどれか。
(1) 1.90%(2) 1.94%(3) 1.98%(4) 2.02%
339.5/500 = 1.90

吸水率=(表乾－絶乾)／絶乾
絶乾=840.5-350=490.5

吸水率=(500-490.5)/490.5=9.5/490.5=0.01936

（Ｂ）骨 材

品質７）単位容積質量（kg/m3、kg/ℓ）
・容器に満たした骨材の絶乾質量を容器の単位容積あたりに換算したもの

８）実積率(％)
・容器に満たした骨材の絶対容積のその容器の容積に対する百分率で表したもの

（Ｂ）骨 材 品質 粒 度９）粒 度
・砂利及び砂： 粒度(JIS A 5308 附属書A)・砕石及び砕砂 ： 粒度
(JIS A 5005)

（Ｂ）骨 材FM

最大寸法10）粗粒率（FM）
80,40,20,10,5,2.5,1.2,0.6,0.3,0.15の各ふるいにとどまる試料の質量の百分率の和１００11）粗骨材の最大寸法
・質量で骨材の90％以上が通るふるいのうち、最小寸法の呼び寸法で示される粗骨材の寸法

骨材 粗骨材の粗粒率の計算問題例
下表に示す粗骨材AおよびＢを質量割合で50％ずつ混合した場合に得られる粗粒率の計算方法

粗粒率（FM）＝

80,40,20,10,5,2.5,1.2mm,600,300,150μm各ふるいにとどまる
試料の百分率の和100

出題は、留まる質量の百分率
留まるものの質量百分率（%）

呼び寸法

粗粒率（粗骨材A）＝（6＋68＋94＋98＋500）／100＝7.66
粗粒率（粗骨材B）＝（24＋74＋94＋500）／100＝6.92
粗骨材Aと粗骨材Bを50%ずつ混合した場合

粗粒率＝7.66×0.5＋6.92×0.5＝7.29
注) 600,300,150μm分

粗骨材A

粗骨材B

50000040660030

221622254624121020682224121586185026109487424598494202.5100210061.210001000

（Ｂ）骨 材 不純物・有害物
不純物・有害物➀ 有機不純物➁ 粘土塊➂ 微粒分量④ 軟らかい石片（軟石量）⑤ 塩化物

（Ｂ）骨 材 有害物・耐久性
有害鉱物➀ アルカリシリカ反応
JIS A 5308 附属書A 区分AまたはB➁ その他の有害鉱物
ローモンナイト・モンモリロナイト 他

耐久性➀ 安定性試験（硫酸ナトリウムによる）

（Ｂ）骨 材 すり減り・耐火性
すリへり抵抗性➀ ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験

耐火性➀ 花崗岩、大理石、石灰石等の骨材は、約600℃以上になると別の物質に変わる。

（Ｂ）骨 材

砂利・砂の品質（Ｂ）骨 材 砕石・砕砂の規格

（Ｂ）骨 材 規格値

（Ｂ）骨 材 回収骨材・回収骨材
戻りコンクリート並びにレディーミクストコンクリート工場において，運搬車，プラントのミキサ，ホッパなどに付着及び残留したフレッシュコンクリートを，清水又は回収水で洗浄し，粗骨材と細骨材とに分別して取り出した骨材を， JIS規格品のコンクリートに使用できることとした。
普通コンクリート，高強度コンクリート及び舗装コンクリー
トから回収した骨材は， JIS A 1103による微粒分量が新骨材の微粒分量を超えないものを使用することとした。
なお，高強度コンクリート及び軽量コンクリートには，回収骨材を使用しないこととした。

（Ｃ）混和材料
混和材と混和剤➀ 混和材
使用量が比較的多く、それ自体の容積がコンクリートの練上がり容積に算入されるもの➁ 混和剤（コンクリート用化学混和剤）
薬品的に少量用いられるもの

（Ｃ）混和材料 コンクリート用化学混和剤
コンクリート用化学混和剤（JIS A 6204）➀ 種類
・AE剤・高性能減水剤・硬化促進剤
・減水剤（標準形、遅延形、促進形）
・AE減水剤（標準形、遅延形、促進形）
・高性能AE減水剤（標準形、遅延形）
・流動化剤（標準形、遅延形）

P[3] コンクリート用材料(混和剤)
JISA 6204(コンクリート用化学混和剤)の規定に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。
(1) AE剤には，空気量の経時変化量が規定されている。
(2) 硬化促進剤には，材齢1日の圧縮強度比が規定されている。
(3) AE減水剤には，凍結融解に対する抵抗性が規定されている。
(4) 高性能AE減水剤には，スランプの経時変化量が規定されている。
47

（Ｃ）混和材料（化学混和剤）

(2)

(3)

(1)

(4)

（Ｃ）混和材料

空気連行➁ 潜在空気と連行空気
・潜在空気（エントラップトエア）
混和剤を用いない気泡（1～2％存在）
比較的大きい、形状も不整・連行空気（エントレインドエア）
混和剤による気泡
球状をした微細な空気泡
注視) 気泡間隔係数(小さいほど耐凍害性は向上する)Entrained
Entrapped

10〜250μ（Ｃ）混和材料

その他の混和剤

その他の混和剤➀ 凝結遅延剤
➁ 促進剤
➂ 急結剤
④ 起泡剤
⑤ 発泡剤
⑥ 耐寒促進剤⑦ 鉄筋コンクリート用防せい剤⑧ 付着モルタル安定剤⑨ 収縮低減剤

（Ｃ）混和材料

混和材ﾌﾗｲｱｯｼｭ

コンクリート用フライアッシュ（JIS A 6201）➀ フライアッシュとは？
石炭火力発電所おいて微粉炭を燃焼する際、溶融した灰分が冷却されて球状になったものを電気集塵機等で捕集した副産物➁ 品質JIS A 6201により､Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種・Ⅳ種がある。

（Ｃ）混和材料 フライアッシュの品質

（Ｃ）混和材料

高炉スラグ微粉末

高炉スラグ微粉末（JIS A 6206）➀ 高炉スラグ微粉末とは？
高炉から排出された溶融状態のスラグを高速の水や空気を多量に吹付けて急冷粒状体とし､これを微粉砕し､調整したもの➁ 品質（JIS A 6206による品質）
高炉スラグ微粉末 3000､4000､6000､8000
粉末度は､3000～10,000(㎝2/g)程度

（Ｃ）混和材料

高炉スラグ微粉末

（Ｃ）混和材料

膨張剤

膨張材（JIS A 6202）➀ 膨張材とは？
セメント及び水とともに練り混ぜた場合､水和反応によってエトリンガイトあるいは水酸化カルシウムの結晶を生成して､その結晶成長あるいは生成量の増大により膨張させる作用を有する混和材。

（Ｃ）混和材料

シリカヒューム

７）シリカヒューム（JIS A 6207）➀ シリカヒュームとは？
フェロシリコンやフェロシリコン合金を製造する際､中間生成物としてのSiOがガス化して排気ダクトの中で酸化され､SiO2として集塵機で回収された副産物。

➁ 特徴
セメント粒子間に、マイクロフィラー効果

（Ｃ）混和材料 シリカフュームの品質

（Ｃ）混和材料（石灰石微粉末、砕石粉）
近年、ｺﾝｸﾘｰﾄの流動性の改善、水和熱の低減を目的として、比表面積3,000～8,000cm2/g程度の石灰石微粉末がコンクリート用混和材として使用されるようになった。

石灰石を微粉砕したものでCaCO3(カルサイト)である。
石灰石微粉末は活性度が低いので、フライアッシュやスラグ微粉末などとは異なり、一般には結合材とみなされていない。

（Ｄ）練混ぜ水

種類種 類① 上水道水② 上水道水以外の水（河川水・湖沼水・井戸水・地下水・工業用水など）③ 回収水（上澄水・スラッジ水）

（Ｄ）練混ぜ水

品 質２）品質JIS A 5308 附属書C・上水道水以外の水の品質
・回収水の品質
３）試験方法JIS A 5308 附属書C参照

（Ｄ）練混ぜ水

回収水

４）回収水
・上澄水・スラッジ水に分類される[スラッジ水使用について]・スラッジ固形分率３％を超えないこと
高強度ｺﾝｸﾘｰﾄでは回収水を使用しない
ｽﾗｯｼﾞ水中に含まれるｽﾗｯｼﾞ固形分は水の質量に含めない

・スラッジ固形分率１％未満で使用する
濃度管理期間ごとに管理、ﾊﾞｯﾁ濃度測定方法を用いる
ｽﾗｯｼﾞ水中に含まれるｽﾗｯｼﾞ固形分は水の質量に含めてもよい

スラッジ固形分率(単位ｾﾒﾝﾄ量に対するスラッジ固形分の質量)
スラッジ固形分(スラッジを105～110℃で乾燥して得られたもの)

[スラッジ水使用について]・ﾊﾞｯﾁ濃度測定方法、又は連続濃度測定方法を用いる。
・セメント量をそれぞれ１～１.５％増す・細骨材率は､スラッジ固形分率１％につき約０.５％小さくする。
・空気量が減少する傾向[ﾄﾗｯｸｱｼﾞﾃｰﾀｰのﾄﾞﾗﾑ内に付着したﾓﾙﾀﾙの扱い]
・ﾌﾚｯｼｭﾓﾙﾀﾙを付属書Dに規定する安定剤を使用
・軽量・舗装・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄには用いない

（Ｄ）練混ぜ水 品 質

（Ｄ）練混ぜ水

回収水の品質（Ｅ）鋼 材 概要
鋼材の概要
① 主なコンクリート補強用鋼材
・鉄筋、ＰＣ鋼材、鉄骨② その他の補強用鋼材
・溶接金網、鉄筋格子、鉄繊維など

（Ｅ）鋼 材 概要
③ 鋼材がコンクリート補強材として適している
理由
・熱膨張係数がコンクリートとほぼ等しく､温度変化による内部応力の発生が少ない。
・コンクリートはアルカリ性であり鋼材の腐食を防止する。

・鋼材は降伏した後にも破断に至るまでに大きな変形能力を有し､本来脆性的な(もろい)コンクリートに靭性(ねばり)を与える。

（Ｅ）鋼材性質

鋼材の性質① 鋼(炭素量0.2%程度)の物理的性質
密度
熱膨張係数
比熱
熱伝導率
弾性係数

7860(kg/m3)[常温]
12.2×10-6(K-1)[常温～100℃]
0.47(kJ/(kg･K))[常温]51.9(W/(m･K))[常温]200(kN/㎜2)

（Ｅ）鋼材性質② 鋼材の応力ーひずみ（伸び）曲線･比例限界,弾性限界,永久ひずみ,上降伏点,下降伏点,耐力,引張強さ,破断伸び（Ｅ）鋼材性質③ 鉄筋・鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G 3112）
・鉄筋コンクリート用再生棒鋼(JIS G 3117）
・鉄筋(丸鋼，異形棒鋼)ａ）高炉鉄筋銑鉄→高炉→転炉→圧延で製造ｂ）電炉鉄筋くず鉄(鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ)→電気炉→圧延で製造
近年では電炉鉄筋が大半を占める。

（Ｅ）鋼材

JIS規格

（Ｅ）鋼 材 JIS規格

（Ｅ）鋼 材 PC鋼材 JIS規格④ ＰＣ鋼材・ＰＣ鋼棒（JIS G 3109）
・細径異形ＰＣ鋼棒（JIS G 3137）
・ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線（JIS G 3536）
・ＰＣ硬鋼線（JIS G 3538）⑤ ＰＣ鋼材とは・鉄筋などの補強用鋼材と比較して高い引張強度を有する､プレストレストコンク
リート(PC)用緊張材のことをいう。

（Ｅ）鋼 材 鉄骨 JIS規格⑥ 鉄骨
・形鋼－Ｈ型鋼棒，山形鋼，溝形鋼等
・鋼管－円形鋼管，角形鋼管⑦ コンクリート構造用鋼材の材質
・一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101）
・溶接構造用圧延鋼材（JIS G 3106）
・一般構造用炭素鋼管（JIS G 3444）
・一般構造用角形鋼管（JIS G 3466）

（Ｅ）鋼 材その他の鋼材⑧ その他の鋼材
・溶接金網（JIS G 3551）
・鉄筋格子
・鋼繊維
⑨ その他の補強材
・エポキシ樹脂塗装鉄筋・ステンレス鉄筋
・樹脂皮膜ＰＣ鋼材
・ＦＲＰ緊張材生コンクリート技術者養成講習会①終了
次は生コンクリート技術者養成講習会➁
フレッシュコンクリートの性質
硬化コンクリート
コンクリートの耐久性